- 114 — 
s' ingrandiscono consumandolo alio stesso modo che si è veduto per le 
due specie di cristalli quando si toccano stando nelle soluzioni acide. 
Quando i cristalli prismatici generati in soluzione acida, o anche quelli 
generati in soluzioni neutre e poi bagnati con soluzione acida, si espon- 
gono alla temperatura un po'maggiore di 40", essi si trasformano prima 
i cristalli monoclini, e questi continuando a tenerli per molte ore nella 
stufa, finiscono col trasformarsi i cristalli piramidali. Anche dopo la 
trasformazione in cristalli monoclini , se si lasciano raffreddare senza 
romperli in molti pezzi, ritorneranno in breve al loro primitivo stato di 
cristalli prismatici , come si è dichiarato per i cristalli provvenienti da 
soluzione neutra. Si può ancora variare 1' esperimento in modo grade- 
vole ed istruttivo al tempo stesso, togliendo dalla stufa i grossi cristalli 
prismatici nei quali dopo la prima trasformazione in cristalli monocli- 
ni siano pure comparsi alquanti cristalli piramidali. Dopo alcune ore 
che essi saranno tenuti alla temperie dell'ambiente, le parti che si tro- 
vano allo stato di cristalli monoclini si restituiranno al pristino stato di 
cristalli prismatici , e le parti divenute cristalli piramidali rimarranno 
inalterabili e facili a distinguersi pel colore e per la trasparenza dal re- 
sto del cristallo primitivo che diventa appannato. I cristalli piramidali 
restano così strettamente incastonati nel cristallo due volte metamorfìz- 
zato, e se questo non conteneva che pochissimo acido libero, per lungo 
tempo non sopraggiungeranno novelli cambiamenti. 
La trasformazione dei cristalli monoclini in cristalli piramidali av- 
viene pure in modi diversi secondo che essi sono prodotti in soluzioni 
neutre a temperature maggiori di 35", ovvero in soluzioni acide. I cri- 
stalli monoclini ottenuti da soluzioni neutre d' ordinario in poche ore 
dopo estratti dal liquore cominciano a presentare qualche macchia opa- 
ca, ed in meno di un giorno diventano, se non del tutto, almeno in gran 
parte opachi, di color verde bigio , e di apparenza smaltoidea. Talvolta 
alcune parti del cristallo restano per molli giorni trasparenti, e di raro 
ho conservato per più mesi taluni cristalli che nulla hanno perduto della 
loro primitiva trasparenza, senza che avessi potuto scorgere alcuna dif- 
ferenza tra questi conservati intatti e gli altri generati nello stesso li- 
quore e che si sono appannali in breve tempo. Se si rompono i cristalli 
monoclini mentre sono ancora trasparenti, non si scuoprirà in essi al- 
cuna distinta direzione di clivaggio; ed al contrario se si rompono quan- 
do sono divenuti opachi, in parte o in tutto, si vedranno nella sola parte 
opaca diverse sfaldature non continue , ma interrotte , ora in un senso 
